ວິທີການ molding ກົດແຫ້ງ
ອາລູມີນາເຊລາມິກເທກໂນໂລຍີການກົດດັນແຫ້ງແມ່ນຖືກຈໍາກັດໃນຮູບຮ່າງທີ່ບໍລິສຸດແລະຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງຫຼາຍກ່ວາ 1mm, ອັດຕາສ່ວນຄວາມຍາວກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງບໍ່ເກີນ 4∶1 ຜະລິດຕະພັນ.ວິທີການປະກອບເປັນ uniaxial ຫຼື biaxial.ຫນັງສືພິມມີໄຮໂດຼລິກ, ກົນຈັກສອງປະເພດ, ສາມາດເປັນແມ່ພິມເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດຫຼືອັດຕະໂນມັດ.ຄວາມກົດດັນສູງສຸດຂອງຫນັງສືພິມແມ່ນ 200Mpa, ແລະຜົນຜະລິດສາມາດບັນລຸ 15 ~ 50 ຊິ້ນຕໍ່ນາທີ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນແບບດຽວກັນຂອງກົດໄຮໂດຼລິກ, ຄວາມສູງຂອງສ່ວນທີ່ກົດດັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນເມື່ອການຕື່ມຝຸ່ນແຕກຕ່າງກັນ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກົດດັນທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍກົດກົນຈັກແຕກຕ່າງກັນກັບປະລິມານການຕື່ມຝຸ່ນ, ເຊິ່ງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຫົດຕົວຂະຫນາດຫຼັງຈາກ sintering ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.ດັ່ງນັ້ນ, ການແຜ່ກະຈາຍເປັນເອກະພາບຂອງອະນຸພາກຝຸ່ນໃນຂະບວນການກົດແຫ້ງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການຕື່ມ mold.ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະລິມານການຕື່ມແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ມີອິດທິພົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຄວບຄຸມຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງມິຕິລະດັບຂອງຊິ້ນສ່ວນ alumina ceramic ທີ່ຜະລິດ.ຜົນກະທົບການໄຫຼຟຣີສູງສຸດສາມາດໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ particles ຝຸ່ນມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາ60umແລະລະຫວ່າງ 60 ~ 200 mesh, ແລະຜົນກະທົບສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ດີທີ່ສຸດສາມາດໄດ້ຮັບ.
ວິທີການ molding grouting
molding grouting ແມ່ນວິທີການ molding ທໍາອິດທີ່ໃຊ້ໃນອາລູມີນາເຊລາມິກ.ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ mold gypsum, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະງ່າຍທີ່ຈະປະກອບເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ພາກສ່ວນຮູບຮ່າງສະລັບສັບຊ້ອນ, ທີ່ສໍາຄັນຂອງ molding grouting ແມ່ນການກະກຽມຂອງ slurry alumina.ປົກກະຕິແລ້ວມີນ້ໍາເປັນຂະຫນາດກາງ flux, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມການລະລາຍກາວຕົວແທນແລະ binder, ຢ່າງເຕັມສ່ວນຫຼັງຈາກ grinding ຫມົດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ poured ເຂົ້າໄປໃນ mold plaster ໄດ້.ເນື່ອງຈາກການດູດຊຶມຂອງນ້ໍາໂດຍ capillary ຂອງ mold gypsum, slurry ແມ່ນ solidified ໃນ mold ໄດ້.grouting ເປັນຮູ, ໃນ mold ກໍາແພງ adsorption slurry ຄວາມຫນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການ, ແຕ່ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງ poured ອອກ slurry ເກີນ.ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫົດຕົວຂອງຮ່າງກາຍ, slurry ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ທາດປະສົມອິນຊີຄວນໄດ້ຮັບການເພີ່ມໃສ່ອາລູມີນາເຊລາມິກslurry ເພື່ອສ້າງເປັນຊັ້ນໄຟຟ້າສອງເທົ່າຢູ່ດ້ານຂອງອະນຸພາກ slurry ເພື່ອໃຫ້ slurry ສາມາດຖືກໂຈະຢ່າງຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ມີການ precipitation.ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມເຫຼົ້າ vinyl, methyl cellulose, alginate amine ແລະ binder ແລະ polypropylene amine, gum Arabic ແລະ dispersants ອື່ນໆ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ slurry ເຫມາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນງານ molding grouting.
ເຕັກໂນໂລຊີ Sintering
ວິທີການດ້ານວິຊາການຂອງ densifying ຮ່າງກາຍ ceramic granular ແລະປະກອບເປັນວັດສະດຸແຂງເອີ້ນວ່າ sintering.Sintering ແມ່ນວິທີການກໍາຈັດ void ລະຫວ່າງອະນຸພາກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງ billet, ເອົາອາຍແກັສແລະ impurities ຈໍານວນເລັກນ້ອຍອອກຈາກອິນຊີ, ເພື່ອໃຫ້ອະນຸພາກຂະຫຍາຍຕົວຮ່ວມກັນແລະປະກອບເປັນສານໃຫມ່.
ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຍິງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຕົາໄຟຟ້າ.ນອກເຫນືອໄປຈາກ sintering ຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ, ນັ້ນແມ່ນ, ໂດຍບໍ່ມີການ sintering ຄວາມກົດດັນ, sintering ກົດຮ້ອນແລະ sintering isostatic ຮ້ອນ.ການກົດດັນຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດເພີ່ມການຜະລິດ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອຸປະກອນແລະ mold ແມ່ນສູງເກີນໄປ, ນອກເຫນືອຈາກຄວາມຍາວຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນຈໍາກັດ.sintering ຄວາມກົດດັນ isostatic ຮ້ອນ adopts ອຸນຫະພູມສູງແລະອາຍແກັສຄວາມກົດດັນສູງເປັນຂະຫນາດກາງການໂອນຄວາມກົດດັນ, ທີ່ມີປະໂຫຍດຂອງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເປັນເອກະພາບໃນທຸກທິດທາງ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບ sintering ຜະລິດຕະພັນສະລັບສັບຊ້ອນ.ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງສ້າງເປັນເອກະພາບ, ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ~ 50% ເມື່ອທຽບກັບ sintering ກົດເຢັນ.10 ~ 15% ສູງກ່ວາ sintering ກົດຮ້ອນປະຊຸມສະໄຫມ.
ເວລາປະກາດ: 12-05-2022